CELEX: 32009L0122
Language: nl
Date: 2009-09-14 00:00:00
Title: Richtlijn 2009/122/EG van de Commissie van 14 september 2009 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 96/73/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang (Voor de EER relevante tekst)

15.9.2009   
            
            
               NL
            
            
               Publicatieblad van de Europese Unie
            
            
               L 242/14
            
         
      RICHTLIJN 2009/122/EG VAN DE COMMISSIE
   
   van 14 september 2009
   tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 96/73/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang
   (Voor de EER relevante tekst)
   DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
   Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
   Gelet op Richtlijn 96/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels (1), en met name op artikel 5,
   Overwegende hetgeen volgt:
   
               (1)
            
            
               Richtlijn 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 inzake textielbenamingen (2) schrijft etikettering met de aanduiding van de vezelsamenstelling van textielproducten voor, waarbij met behulp van analyses wordt gecontroleerd of deze producten met de aanduidingen op het etiket overeenstemmen.
            
         
               (2)
            
            
               Richtlijn 96/73/EG voorziet in eenvormige methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels.
            
         
               (3)
            
            
               Op grond van recente constateringen van de technische werkgroep is Richtlijn 2008/121/EG aangepast aan de technische vooruitgang door de vezel melamine toe te voegen aan de lijst van vezels in de bijlagen I en V bij die richtlijn.
            
         
               (4)
            
            
               Daarom moeten er eenvormige testmethoden voor melamine worden vastgesteld.
            
         
               (5)
            
            
               Richtlijn 96/73/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.
            
         
               (6)
            
            
               De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de sector richtlijnen met betrekking tot de benamingen en de etikettering van textielproducten,
            
         HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
   Artikel 1
   Bijlage II bij Richtlijn 96/73/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.
   Artikel 2
   Omzetting
   1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 15 september 2010 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.
   Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
   2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
   Artikel 3
   Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
   Artikel 4
   Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
   
      Gedaan te Brussel, 14 september 2009.
      
         
            Voor de Commissie
         
         Günter VERHEUGEN
         
         
            Vicevoorzitter
         
      
   
   
      (1)  PB L 32 van 3.2.1997, blz. 1.
   
      (2)  PB L 19 van 23.1.2009, blz. 29.
   
      BIJLAGE
      Hoofdstuk 2 van bijlage II bij Richtlijn 96/73/EG wordt als volgt gewijzigd:
      
                  a)
               
               
                  „Bijzondere methoden — Samenvattende tabel” wordt vervangen door:
                  „SAMENVATTENDE TABEL
                  
                              Methode
                           
                           
                              Toepassingsgebied
                           
                           
                              Reagentia
                           
                        
                              Oplosbaar bestanddeel
                           
                           
                              Onoplosbaar bestanddeel
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              Acetaat
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Aceton
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              Bepaalde proteïnevezels
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Hypochloriet
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              Viscose, cupro of bepaalde modaltypen
                           
                           
                              Katoen, elastolefine of melamine
                           
                           
                              Mierenzuur en zinkchloride
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              Polyamide of nylon
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Mierenzuur, 80 % m/m
                           
                        
                              5.
                           
                           
                              Acetaat
                           
                           
                              Triacetaat, elastolefine of melamine
                           
                           
                              Benzylalcohol
                           
                        
                              6.
                           
                           
                              Triacetaat of polylactide
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Dichloormethaan
                           
                        
                              7.
                           
                           
                              Bepaalde cellulosevezels
                           
                           
                              Polyester, elastomultiester of elastolefine
                           
                           
                              Zwavelzuur, 75 % m/m
                           
                        
                              8.
                           
                           
                              Acrylvezels, bepaalde modacrylvezels of bepaalde chloorvezels
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Dimethylformamide
                           
                        
                              9.
                           
                           
                              Bepaalde chloorvezels
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Koolstofdisulfide/aceton 55,5/44,5 (v/v)
                           
                        
                              10.
                           
                           
                              Acetaat
                           
                           
                              Bepaalde chloorvezels, elastolefine of melamine
                           
                           
                              IJsazijn
                           
                        
                              11.
                           
                           
                              Zijde
                           
                           
                              Wol, haar, elastolefine of melamine
                           
                           
                              Zwavelzuur, 75 % m/m
                           
                        
                              12.
                           
                           
                              Jute
                           
                           
                              Bepaalde dierlijke vezels
                           
                           
                              Methode door middel van stikstofbepaling
                           
                        
                              13.
                           
                           
                              Polypropyleen
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Xyleen
                           
                        
                              14.
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Chloorvezels (homopolymeren van vinylchloride), elastolefine of melamine
                           
                           
                              Methode met behulp van geconcentreerd zwavelzuur
                           
                        
                              15.
                           
                           
                              Chloorvezels, bepaalde modacrylsoorten, bepaalde elastanen, acetaat, triacetaat
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Cyclohexanon
                           
                        
                              16.
                           
                           
                              Melamine
                           
                           
                              Katoen of aramide
                           
                           
                              Warm mierenzuur, 90 % m/m”
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  methode nr. 1 wordt als volgt gewijzigd:
                  
                              i)
                           
                           
                              punt 1.2 komt als volgt te luiden:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wol (1), dierlijk haar (2 en 3), zijde (4), katoen (5), linnen (7), hennep (8), jute (9), abaca (10), alfa (11), kokos (12), brem (13), ramee (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteïne (23), viscose (25), acryl (26), polyamide of nylon (30), polyester (35), elastomultiester (46), elastolefine (47) en melamine (48).
                                       
                                    Het is duidelijk dat deze methode niet van toepassing is op aan de oppervlakte gedeacetyleerd acetaat.”;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              punt 5 komt als volgt te luiden:
                              „5.   BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
                              De resultaten worden berekend zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 1,00, behalve voor melamine, waarvoor ze 1,01 bedraagt.”;
                           
                        
            
                  c)
               
               
                  methode nr. 2 wordt als volgt gewijzigd:
                  
                              i)
                           
                           
                              punt 1.2 komt als volgt te luiden:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          katoen (5), cupro (21), viscose (25), acryl (26), chloorvezel (27), polyamide of nylon (30), polyester (35), polypropeen (37), elastaan (43), glasvezel (44), elastomultiester (46), elastolefine (47) en melamine (48).
                                       
                                    Wanneer meer dan één soort eiwitvezel aanwezig is, levert deze methode de totale hoeveelheid maar niet de afzonderlijke gehalten daarvan.”;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              punt 5 komt als volgt te luiden:
                              „5.   BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
                              De resultaten worden berekend zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 1,00, behalve voor katoen, viscose, modal en melamine, waarvoor ze 1,01 bedraagt, en voor ongebleekt katoen, waarvoor ze 1,03 bedraagt.”;
                           
                        
            
                  d)
               
               
                  methode nr. 3 wordt als volgt gewijzigd:
                  
                              i)
                           
                           
                              punt 1.2 komt als volgt te luiden:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          katoen (5), elastolefine (47) en melamine (48).
                                       
                                    Indien de aanwezigheid van een modalvezel wordt vastgesteld, moet door een voorafgaande proef worden geverifieerd of deze vezel in het reagens oplost.
                              Deze methode geldt niet voor mengsels waarin de katoen chemisch sterk is aangetast en evenmin in de gevallen waarin de viscose of de cupro gedeeltelijk onoplosbaar is geworden door de aanwezigheid van bepaalde reactieve kleurstoffen of van permanente finishes, die niet volledig kunnen worden verwijderd.”;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              punt 5 komt als volgt te luiden:
                              „5.   BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
                              De resultaten worden berekend zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 1,02 voor katoen, 1,01 voor melamine en 1,00 voor elastolefine.”;
                           
                        
            
                  e)
               
               
                  methode nr. 4 wordt als volgt gewijzigd:
                  
                              i)
                           
                           
                              punt 1.2 komt als volgt te luiden:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wol (1), dierlijk haar (2 en 3), katoen (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acryl (26), chloorvezel (27), polyester (35), polypropeen (37), glasvezel (44), elastomultiester (46), elastolefine (47) en melamine (48).
                                       
                                    Zoals hierboven vermeld geldt deze methode voor mengsels die wol bevatten, maar wanneer het wolgehalte meer dan 25 % bedraagt moet methode nr. 2 worden toegepast, waarbij de wol wordt opgelost in een alkalische natriumhypochlorietoplossing.”;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              punt 5 komt als volgt te luiden:
                              „5.   BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
                              De resultaten worden berekend zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 1,00, behalve voor melamine, waarvoor ze 1,01 bedraagt.”;
                           
                        
            
                  f)
               
               
                  methode nr. 5 wordt als volgt gewijzigd:
                  
                              i)
                           
                           
                              punt 1 komt als volgt te luiden:
                              „1.   TOEPASSINGSGEBIED
                              Deze methode is, na verwijdering van niet-vezelbestanddelen, geschikt voor binaire mengsels van:
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          acetaat (19)
                                          met:
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          triacetaat (24), elastolefine (47) en melamine (48).”;
                                       
                                    
                        
                              ii)
                           
                           
                              punt 5 komt als volgt te luiden:
                              „5.   BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
                              De resultaten worden berekend zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 1,00, behalve voor melamine, waarvoor ze 1,01 bedraagt.”;
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  methode nr. 6 wordt als volgt gewijzigd:
                  
                              i)
                           
                           
                              punt 1.2 komt als volgt te luiden:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wol (1), dierlijk haar (2 en 3), zijde (4), katoen (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acryl (26), polyamide of nylon (30), polyester (35), glasvezel (44), elastomultiester (46), elastolefine (47) en melamine (48).
                                       
                                    
                                 Opmerking: Triacetaatvezels die gedeeltelijk zijn verzeept door een speciale nabehandeling zijn niet meer volledig oplosbaar in het reagens. In dit geval kan de methode niet worden toegepast.”;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              punt 5 komt als volgt te luiden:
                              „5.   BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
                              De resultaten worden berekend zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 1,00, behalve voor polyester, elastomultiester, elastolefine en melamine, waarvoor ze 1,01 bedraagt.”;
                           
                        
            
                  h)
               
               
                  methode nr. 8 wordt als volgt gewijzigd:
                  
                              i)
                           
                           
                              punt 1.2 komt als volgt te luiden:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wol (1), dierlijk haar (2 en 3), zijde (4), katoen (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), polyamide of nylon (30), polyester (35), elastomultiester (46), elastolefine (47) en melamine (48).
                                       
                                    Zij geldt eveneens voor acryl en bepaalde modacrylvezels die met metaalcomplexkleurstoffen zijn geverfd, maar zij is niet van toepassing voor dergelijke vezels die zijn geverfd met chromeringskleurstoffen.”;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              punt 5 komt als volgt te luiden:
                              „5.   BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
                              De resultaten worden berekend zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 1,00, behalve voor wol, katoen, cupro, modal, polyester, elastomultiester en melamine, waarvoor ze 1,01 bedraagt.”;
                           
                        
            
                  i)
               
               
                  methode nr. 9 wordt als volgt gewijzigd:
                  
                              i)
                           
                           
                              punt 1.2 komt als volgt te luiden:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wol (1), dierlijk haar (2 en 3), zijde (4), katoen (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acryl (26), polyamide of nylon (30), polyester (35), glasvezel (44), elastomultiester (46) en melamine (48).
                                       
                                    Wanneer het wol- of zijdegehalte van het mengsel groter is dan 25 % dient methode nr. 2 te worden toegepast.
                              Wanneer het gehalte van het mengsel aan polyamide of nylon groter is dan 25 %, dan moet methode nr. 4 worden toegepast.”;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              punt 5 komt als volgt te luiden:
                              „5.   BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
                              De resultaten worden berekend zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 1,00, behalve voor melamine, waarvoor ze 1,01 bedraagt.”;
                           
                        
            
                  j)
               
               
                  punt 1.2 van methode nr. 10 komt als volgt te luiden:
                  
                              „2.
                           
                           
                              bepaalde chloorvezels (27), te weten polyvinylchloridevezels, al dan niet nagechloreerd, elastolefine (47) en melamine (48).”;
                           
                        
            
                  k)
               
               
                  methode nr. 11 wordt als volgt gewijzigd:
                  
                              i)
                           
                           
                              punt 1.2 komt als volgt te luiden:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wol (1), dierlijk haar (2 en 3), elastolefine (47) en melamine (48)”;
                                       
                                    
                        
                              ii)
                           
                           
                              punt 5 komt als volgt te luiden:
                              „5.   BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
                              De resultaten worden berekend zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 0,985 voor wol, 1,00 voor elastolefine en 1,01 voor melamine.”;
                           
                        
            
                  l)
               
               
                  methode nr. 13 wordt als volgt gewijzigd:
                  
                              i)
                           
                           
                              punt 1.2 komt als volgt te luiden:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wol (1), dierlijk haar (2 en 3), zijde (4), katoen (5), acetaat (19), cupro (21), modal (22), triacetaat (24), viscose (25), acryl (26), polyamide of nylon (30), polyester (35), glasvezel (44), elastomultiester (46) en melamine (48).”;
                                       
                                    
                        
                              ii)
                           
                           
                              punt 5 komt als volgt te luiden:
                              „5.   BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
                              De resultaten worden berekend zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 1,00, behalve voor melamine, waarvoor ze 1,01 bedraagt.”;
                           
                        
            
                  m)
               
               
                  methode nr. 14 wordt als volgt gewijzigd:
                  
                              i)
                           
                           
                              punt 1 komt als volgt te luiden:
                              „1.   TOEPASSINGSGEBIED
                              Deze methode is, na verwijdering van niet-vezelbestanddelen, geschikt voor binaire mengsels van:
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          katoen (5), acetaat (19), cupro (21), modal (22), triacetaat (24), viscose (25), bepaalde acrylvezels (26), bepaalde modacrylvezels (29), polyamide of nylon (30), polyester (35) en elastomultiester (46).
                                          met
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          chloorvezels (27), op basis van homopolymeren van vinylchloride, al dan niet nagechloreerd, elastolefine (47) en melamine (48).
                                          De betrokken modacrylvezels zijn die welke een heldere oplossing geven bij onderdompeling in geconcentreerd zwavelzuur (d
                                             20 = 1,84 g/ml).
                                          Deze methode kan met name in plaats van de methoden nr. 8 en nr. 9 worden gebruikt.”;
                                       
                                    
                        
                              ii)
                           
                           
                              punt 2 komt als volgt te luiden:
                              „2.   PRINCIPE
                              Uitgaande van een bekend drooggewicht van het mengsel worden de in punt 1.1 vermelde vezels in geconcentreerd zwavelzuur (d
                                 20 = 1,84 g/ml) opgelost. Het uit de chloorvezel, de elastolefine of de melamine bestaande residu wordt verzameld, gewassen, gedroogd en gewogen; het gewicht wordt eventueel gecorrigeerd en uitgedrukt als percentage van het drooggewicht van het mengsel. Het percentage van de tweede bestanddelen wordt verkregen door aftrekking.”;
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              punt 5 komt als volgt te luiden:
                              „5.   BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
                              De resultaten worden berekend zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 1,00, behalve voor melamine, waarvoor ze 1,01 bedraagt.”;
                           
                        
            
                  n)
               
               
                  methode nr. 15 wordt als volgt gewijzigd:
                  
                              i)
                           
                           
                              punt 1 komt als volgt te luiden:
                              „1.   TOEPASSINGSGEBIED
                              Deze methode is, na verwijdering van niet-vezelbestanddelen, geschikt voor binaire mengsels van:
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          acetaat (19), triacetaat (24), chloorvezel (27), bepaalde modacrylvezels (29), bepaalde elastanen (43)
                                          met
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          wol (1), dierlijk haar (2 en 3), zijde (4), katoen (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), polyamide of nylon (30), acryl (26), glasvezel (44) en melamine (48).
                                       
                                    Indien is vastgesteld dat modacryl- of elastaanvezel aanwezig is, dient in een voorafgaande proef te worden bepaald of die volledig in het reagens oplosbaar is.
                              De methoden nr. 9 en nr. 14 zijn eveneens toepasbaar voor het analyseren van mengsels die chloorvezels bevatten.”;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              punt 5 komt als volgt te luiden:
                              „5.   BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
                              De resultaten worden berekend zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 1,00 behalve voor de volgende vezels:
                              
                                          zijde en melamine
                                       
                                       
                                          1,01;
                                       
                                    
                                          acryl
                                       
                                       
                                          0,98.”;
                                       
                                    
                        
            
                  o)
               
               
                  na methode nr. 15 wordt methode nr. 16 ingevoegd:
                  „METHODE Nr. 16
                  
                     MELAMINE EN BEPAALDE ANDERE VEZELS
                  
                  
                     (Methode met behulp van warm mierenzuur)
                  
                  1.   TOEPASSINGSGEBIED
                  Deze methode is, na verwijdering van niet-vezelbestanddelen, geschikt voor binaire mengsels van:
                  
                              1.
                           
                           
                              melamine (48)
                              met
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              katoen (5) en aramide (31).
                           
                        2.   PRINCIPE
                  Uitgaande van een bekend drooggewicht van het mengsel wordt de melamine opgelost met behulp van warm mierenzuur (90 % m/m).
                  Het residu wordt verzameld, gewassen, gedroogd en gewogen; het gewicht wordt eventueel gecorrigeerd en uitgedrukt als percentage van het drooggewicht van het mengsel. Het percentage van de tweede bestanddelen wordt verkregen door aftrekking.
                  
                     Opmerking: Houd strikt het aanbevolen temperatuurbereik aan, want de oplosbaarheid van melamine is sterk afhankelijk van de temperatuur.
                  3.   APPARATUUR EN REAGENTIA (niet vermeld in het algemene gedeelte)
                  3.1.   Apparatuur
                  
                  
                              i)
                           
                           
                              Erlenmeyer van minstens 200 ml met ingeslepen stop.
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              Schudwaterbad of ander apparaat om de erlenmeyer te schudden en op een temperatuur van 90 ± 2 °C te houden.
                           
                        3.2.   Reagentia
                  
                  
                              i)
                           
                           
                              Mierenzuur (90 % m/m, d
                                 20: 1,204 g/ml). Verdun 890 ml mierenzuur van 98-100 % m/m (d
                                 20: 1,220 g/ml) met water tot 1 l.
                              Omdat warm mierenzuur zeer corrosief is, moet er voorzichtig mee worden omgegaan.
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              Verdunde ammonia: verdun 80 ml geconcentreerde ammonia (d
                                 20: 0,880) met water tot 1 l.
                           
                        4.   WERKWIJZE
                  De in het algemene gedeelte verstrekte instructies opvolgen en als volgt te werk gaan:
                  Aan het analysemonster in de erlenmeyer van minstens 200 ml met ingeslepen stop 100 ml mierenzuur per gram monster toevoegen. Sluiten en schudden om het monster te bevochtigen. Houd de erlenmeyer onder krachtig schudden gedurende één uur bij een temperatuur van 90 ± 2 °C in een schudwaterbad. Koel de erlenmeyer af tot kamertemperatuur. De vloeistof in een gewogen filterkroes decanteren. 50 ml mierenzuur toevoegen aan het residu in de erlenmeyer, met de hand schudden en de inhoud filtreren door de filterkroes. Eventueel resterende vezels overbrengen in de filterkroes door de erlenmeyer te spoelen met een kleine extra hoeveelheid mierenzuur. De filterkroes afzuigen en het residu wassen met mierenzuur, warm water en verdunde ammonia en tenslotte met koud water. Na elke wasbehandeling de filterkroes afzuigen. Telkens wachten tot de spoelvloeistof uit zichzelf is doorgelopen alvorens af te zuigen. Tenslotte de filterkroes afzuigen en tezamen met het residu drogen, afkoelen en wegen.
                  
                     Opmerking: De temperatuur is van zeer grote invloed op de oplosbaarheidseigenschappen van melamine en dient zorgvuldig geregeld te worden.
                  5.   BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
                  De resultaten worden berekend zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” voor katoen en aramide bedraagt 1,02.
                  6.   NAUWKEURIGHEID VAN DE METHODE
                  Voor een homogeen mengsel van textielmaterialen liggen de betrouwbaarheidsgrenzen van de volgens deze methode verkregen resultaten niet hoger dan ± 2 bij een betrouwbaarheidsdrempel van 95 %.”.